
A. d'Hooghe. — Mécanisme de la réduction de l’oxyde de zinc. 

TABLEAU LI. 
Tempéra- Durée Durée 

TABLE AU IT. 
È ee Admission 1e de la Litres Poids Zn0 
É dexpé- | dugar. | Pasuge | MDÉE| de CO. | de Os. | réduit. 
1 430 490 9h10 9h04 1.85 | 0.0863 | 0.0003 
0) 158 375 9 38 9 06 9.84 | 0.1903 | 0.0028 
3 480 450 9 19 9 19 0.98 | 0.074 | 0.0063 
4 550 488 9 99 a 09 9.71 | 0.184 | 0.0466 
8 640 300 a 30 9 43 0.73 | 0.0619 | 0.0377 | 
6 645 600 3 20 3 02 6.69 | 0.6693 | 0.2678 | 
7 745 410 9 45 1 35 5.36 | 0.6053 | 0.9973 
8 770 965 9 55 9 05 4.84 | 0.9701 | 1.2405 
9 810 670 9 38 9 97 6.85 | 0.4665 | 2.922 
10 835 310 9 56 9 00 9.63 | 0.4406 | 0.8552 
1 860 365 4 55 41 19 8.171 | 0.2490 | 1.7784 | 
19 990 660 1 A A 00 4.62 | 0.7993 | 3.3824 
13 993 310 9 40 1 43 — | 0.6484 | 2.4940 
14 970 485 9 31 4 30 7.36 | 0.8010 | 4.7322 | 
45 41010 370 1 59 1 05 6.03 | 0.8868 | 7.3665 | 
16 1060 880 1 47 4 O4 5.16 | 1.0366 | 9.0581 
( 
| 
PHÉNOMÈNES. | EXPÉRIENCES. TEMPÉRATURES. 
000 | 

Oxyde gris après traitement . . . . 1à 6 4300 à 6450 
Enduits bleus sur la nacelle. . . . . 4 Do0o | | 
Poudre bleue mêlée à du zinc . . . . 7 à 16 > 6500 4 | 
Oxyde jaunâtre à froid . . . . +. . 1116 > 8350 | 
Nacelle vidée complètement. . . . . 13 et 14 — | 
Après les expériences, des incrustations s'étaient formées à la sortie du four. 
C’étaient, en s’éloignant du four, des globules de {zinc passant au blanc, puis du 
silicate de zinc (Willémite). 


